740 J. Wiesner, 



nach weiteren 10 Minuten um l-Q mm 

 » » 10 » »1*8 mm 



» » 10 » »1*6 mm 



Der Kupferdraht zeigte ein anderes Verhalten als Wachs 

 und Blei; er ertrug eine Belastung von 100^, ohne dass eine 

 Spur von Nachwirkung sich bemerkbar gemacht hatte. Selbst 

 nicht nach fünf Tagen. 



Der Fichtenholzstab wurde durch ein Gewicht von 2*55^ 

 belastet. Dabei sank das freie Ende um 11 mm. 



Nach 1 Tage sank das freie Ende um 4 mm 

 » 2 Tagen » » » » »1-5 mm, 



»3 » » » » » » 1 mfj't 



» 4 » » » » » » 0'5mm 



» 5 » » » » » » mm 



Der Calamusstab wurde durch ein Gewicht von 0*60^ 

 belastet. Das freie Ende sank dabei um 15 mm. 



Nach 1 Tage sank das freie Ende um 3 • 5 mm 



» 2 Tagen » » » » » 2 mm- 



» 3 » » » » » » 1 • 2 mm 



» 4 » » » » » »1 mm 



» 5 » » » » V » • 5 mm 



» 6 » » » » » »0*2 mm 



»7 » » » » » » m^m 



Ich führe noch einen anderen mit einem Fichtenstab vor- 

 genommenen Versuch an, welcher lehrt, wie mit der Belastung 

 die Elasticität abnimmt, ein Verhalten, welches auch der Holz- 

 körper des lebenden Sprosses zeigt. 



Die Belastung des Stabes erfolgte durch ein Gewicht von 

 6*5^. Dabei sank das freie Ende sofort um 2-4 mm. Nach fünf 

 Minuten sank das freie Ende um 2 mm, nach 20 Minuten 

 um 1 • 5 mm, nach einer Stunde um 2 • 5 mm. Im ganzen war 

 das freie Ende um 30 mm gesunken. Bei der Entlastung stieg 

 das freie Ende des Holzes aber nicht mehr diese 30 mm 

 empor, sondern bloß 21 mm. Hierauf wieder mit 6 "5^ belastet, 

 sank es nach 24 Stunden, vom letzten Belastungsstande an 



